## Aplikasi Modified Method SNI 03-2834-2000 pada Campuran Self Compacting Concrete

## RIYAN NEHEMIA SITUMORANG, PRIYANTO SAELAN
Program Studi Teknik Sipil, Institut Teknologi Nasional Bandung Email: riyansitumorang.rs@gmail.com

## ABSTRAK
Self Compacting Concrete ( SCC ) adalah beton yang dapat memadatkan dirinya sendiri tanpa pemadatan eksternal. Kadar pasir pada komposisi campuran SCC harus lebih dari 50% dari agregat gabungan. Perhitungan komposisi campuran SCC belum dilakukan seperti pada perhitungan beton biasa, perhitungan komposisi lebih banyak dilakukan dengan  cara  trial  dan  error.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengaplikasikan Modified Method SNI 03-2834-2000 pada perancangan campuran SCC, dengan cara mengevaluasi  metode  lain  perancangan  campuran  SCC,  sehingga  diketahui  apakah cara  Modified  Method  SNI  03-2834-2000  dapat  digunakan  pada  perancangan campuran SCC. Analisis data sekunder dari komposisi bahan serta kaji banding kuat tekan prediksi mengunakan Modified Method SNI 03-2834-2000, dan hasil uji kriteria SCC  membuktikan  bahwa  Modified  Method  SNI  03-2834-2000  dapat  digunakan menjadi salah satu acuan untuk merancang SCC.
Kata kunci : self compacting concrete (SCC), modified method SNI 03-2834-2000, komposisi campuran beton

## ABSTRACT
Self  Compacting  Concrete  (SCC)  is  a  type  of  concrete  that  can  be  placed  and consolidated under its own weight without any external compaction. The sand content in the SCC mix composition should be more than 50% of the combined aggregate. The calculation of the SCC mix composition is different from ordinary concrete, because its composition calculation is mostly done by trial and error. This research aimed to apply the  Modified  SNI  Method  03-2834-2000  in  the  SCC  mix  design.  This  research  was conducted  by  evaluating  the  SCC  mix  design  that  used  other  methods.  Thus,  the effectiveness of the Modified SNI Method 03-2834-2000 for use in the SCC mix design could  be  identified  significantly.  In  this  research,  analysis  of  secondary  data  from material composition and comparative assessment of predictive compressive strength by utilizing Modified SNI Method 03-2834-2000 had been successfully carried out, and the results of the SCC criteria test indicated that Modified SNI Method 03-2834-2000 is able to be used as  one of the references for designing SCC.
Keywords : self compacting concrete (SCC), modified method SNI 03-2834-2000, concrete mixed design

## Riyan Nehemia Situmorang, Priyanto Saelan

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  beton  mengalami  kemajuan  yang  sangat  pesat  baik  dilihat  dari  metode pelaksanaan  maupun  dari  segi  material.  Beton  memadat  mandiri  (SCC)  yaitu  beton  yang mampu melakukan pemadatan sendiri sehingga tidak memerlukan alat pemadat. Campuran SCC untuk dapat  memadatkan dirinya sendiri, dibuat dengan komposisi butiran halus lebih banyak  dari  pada  butiran  kasarnya.  Kelecakannya  yang  sangat  tinggi  sehingga  campuran beton  segarnya  dapat  mengalirkan  massanya  sendiri  yang  diperoleh  dengan  memberikan bahan tambahan bersifat superplasticizer dengan dosis yang dapat menyebabkan slump flow. Perhitungan  komposisi  beton  SCC  belum  dilakukan  dengan  cara  seperti  pada  perhitungan komposisi beton yang biasa dipadatkan. Peracangan komposisi campuran beton cara SNI telah dikembangkan menjadi Modified Method SNI 03-2834-2000 oleh Saelan (2020). Pada Modified Method SNI 03-2834-2000 juga dikembangkan perancangan campuran dengan kadar pasir tinggi yaitu 50%–60% dari agregat gabungan. Mengingat campuran SCC menggunakan kadar pasir lebih banyak dari kadar agregat kasar, maka diperkirakan Modified Method SNI 03-2834- 2000 dapat digunakan untuk merancang komposisi campuran SCC.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Beton Memadat Mandiri ( Self Compacting Concrete)
Komposisi SCC secara umum dapat dilihat pada Gambar 1 .
Gambar 1 . Perbandingan komposisi beton normal dengan komposisi SCC (Sumber: Okamura dan Ouchi, 2003)
Menurut EFNARC, kriteria-kriteria yang harus terpenuhi untuk menghasilkan workability dari campuran SCC yaitu filling abilty passing ability dan segregation resistence. Batasan ketetapan yang diziinkan menurut EFNARC dan SKH – 1.7.23 Bina Marga disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Perbandingan Ketetapan Beton SCC Menurut EFNARC dan SKh-1.7.23 Bina Marga
No. Metode Satuan EFNARC SKh-1.7.23 Minimum  Maksimum  Minimum  Maksimum 1 Slump-flow [mm] 650 800 550 850 2 T50 Slump-flow [detik] 2 5 2 5 3 J-ring [mm] 0 10 0 10 4 V-Funnel [detik] 6 12 6 12 5 V-Funnel at T5minutes  [detik] 0 3 - - 6 L-box [mm] 0,8 1 0,8 1
Menurut Muhamad Firza (2017) dikatakan kadar superplasticizer yang digunakan yaitu sekitar 1%–2%, kadar superplasticizer yang berlebih bisa menyebabkan segregasi.

## Aplikasi Modified Method SNI 03-2834-2000 pada Campuran Self Compacting Concrete

## 2.2 Perancangan Campuran Modified Method SNI 03-2843-2000
Berikut adalah paparan konsep Modified Method SNI 03-2834-2000 menurut Saelan (2020) di antaranya:
1. Data  berat  jenis  adalah  data  material  yang  dibutuhkan  dalam  perancangan  campuran beton,  adapun  material  yang  digunakan  adalah  semen,  pasir,  batu  pecah,  air, superplasticizer tanpa bahan mineral
2. Kurva kuat tekan silinder beton vs FAS untuk semen OPC dan PCC pada kondisi agregat SSD  yang  digunakan  dalam  perancangan  campuran  beton  ( mix  design) adalah seperti pada Gambar 2 .
Gambar 2. Grafik kuat tekan silinder beton (Sumber: Saelan, 2020)
3. Jumlah  air  bebas  (SSD)  yang  diperlukan  campuran  pasir  alam  dan  batu  pecah  untuk mencapai workability beton segar diberikan pada Tabel 2 .
Tabel 2. Jumlah Air Bebas SSD [kg/m 3 ] Untuk Mencapai Workability Beton Segar Ukuran maksimum agregat kasar Slump [mm] (pasir alam + batu pecah) [mm] 10 20 40 60 80  100  100-180 10 175  188  212  220  227  230 232 20 157  170  188  195  200  203 205 40 138  152  167  175  180  183 185 (Sumber: Saelan, 2020)
4. Komposisi  bahan  dalam  campuran  beton  dihitung  dengan  mengaplikasikan  formulasi volume mutlak beton terlihat pada Persamaan 1 berikut.
1 m 3 beton = 𝑉 𝑐 + 𝑉 𝑤 + 𝑉 𝑚𝑎 + 𝑉 𝑎 …(1) dengan:
𝑉 𝑐 = volume mutlak semen dalam 1 m 3 beton, 𝑉 𝑤 = volume mutlak air dalam 1 m 3 beton, 𝑉 𝑚𝑎 = volume mutlak agregat gabungan dalam 1 m 3 beton, = 𝑉 𝑓𝑎 + 𝑉 𝑐𝑎 𝑉 𝑎 = volume udara yang terperangkap, dapat diambil ± 0,02 m 3 , 𝑉 𝑓𝑎 = volume mutlak pasir alam dalam 1 m 3 beton, 𝑉 𝑐𝑎 = volume mutlak batu pecah dalam 1 m 3 beton.
Ketentuan yang berlaku pada formulasi volume mutlak tersebut adalah:
a) Untuk beton biasa, yaitu dengan pemadatan ( compacting concrete).
1. 𝑉 𝑚𝑎 minimum 0,60 m 3 . 2. 𝑉 𝑓𝑎 = 0,40 𝑉 𝑚𝑎 dan 𝑉 𝑐𝑎 = 0,60 𝑉 𝑚𝑎 .
b) Untuk beton memadat mandiri, yaitu Self Compacting Concrete (SCC)
1. Ukuran butiran batu pecah maksimum 20 mm.
2. 𝑉 𝑚𝑎 minimum 0,60 m 3 .
3. Bahan  tambahan  berjenis superplasticizer  (SP)  dan  retarder  harus  digunakan dengan dosis berdasarkan percobaan.
4. Volume mutlak pasir 𝑉 𝑓𝑎 ditentukan pada Tabel 3 .

## Tabel 3. Kadar Volume Mutlak Pasir Untuk SCC
(Sumber: Saelan, 2020)
5. Persyaratan lainnya yang ditentukan dalam perancangan campuran beton cara SNI tetap berlaku pada Modified Method SNI 03-2834-2000.

## 2.3 Kajian Teoritis Aplikasi Modified Method SNI 03-2834-2000 pada SCC
Untuk dapat mengaplikasikan Modified Method SNI 03-2834-2000 maka perlu dikaji secara teoritis apakah kuat tekan beton dapat tercapai. Kajian aplikasi Modified Method SNI 03-2834- 2000 dilakukan dengan menggunakan metode Dreux yang ditunjukkan pada Persamaan 2 .
𝑓 𝑐 = 𝐹𝑓 𝑝𝑐 ( 𝑐 𝑤 − 0,5 ) …(2)
dengan: 𝑓 𝑐 = kuat tekan rata-rata beton umur 28 hari [MPa]; 𝑓 𝑝𝑐 = kuat tekan mortar semen umur 28 hari [MPa]; 𝑐 𝑤 = rasio berat semen terhadap berat air;
𝐺 = faktor granular (0,35 − 0,65); = 𝑘 × 𝑉 𝑠 𝑉 𝑠 = volume mutlak pasir untuk 1 m 3 beton; 𝑘 =  koefisien  yang  bergantung  pada  volume  mutlak  pasir  dalam  volume  mutlak  agregat gabungan untuk 1 m3 beton. Besarnya nilai 𝑘 tertera pada Tabel 4 .
Volume Mutlak Agregat Gabungan
( 𝑽 𝒎𝒂 ) Kadar Volume Mutlak Pasir ( 𝑽 𝒇𝒂 ) Perkiraan 𝑓 𝑐 Hasil Uji 0,60 – 0,61 m 3 (0,56 – 0,58) 𝑉 𝑚𝑎 1,5V fa 0,51 𝑓 𝑐 kurva 0,62 – 0,68 m 3
(0,54 – 0,58) 𝑉 𝑚𝑎

## Aplikasi Modified Method SNI 03-2834-2000 pada Campuran Self Compacting Concrete

## Tabel 4. Kadar Volume Mutlak Pasir Untuk SCC
Kadar Volume Mutlak Pasir dalam Volume Mutlak Agregat Gabungan
Volume Pasir Volume Agregat Gabungan [%] 𝒌 20 – 24 3,25 25 – 26 3,00 27 – 30 2,75 31 – 34 2,50 35 – 37 2,25 38 – 43 2,00 44 – 49 1,75 50 – 55 1,50 56 – 60 1,25 61 – 65 1,00 (Sumber: Saelan, 2020)
Berdasarkan  analisis  perhitungan  kuat  tekan  beton  menggunakan  metode  Dreux  maka membandingkan 𝐺 yang  tercapai  pada Modified  Method  SNI  03-2834-2000  dan 𝐺 yang terdapat  pada  grafik  SNI,  dapat  disimpulkan  bahwa  kuat  tekan  beton  yang  direncanakan tercapai. Dengan demikian maka, Modified Method SNI 03-2834-2000 dapat digunakan untuk merancang SCC.

## 3. METODOLOGI

## 3.1 Diagram Alir
Agar  dapat  menyelesaikan  penelitian  peneliti  memerlukan  tahapan  –  tahapan  yang  harus dilaksanakan. Tahapan penelitian disajikan pada Gambar 3 .

## 3.2 Data Penelitian
Penelitian  dilakukan  menggunakan  data  sekunder  dari  hasil  penelitian  –  penelitian sebelumnya. Data sekunder dari pekerjaan sebelumnya sebagai berikut:
1. Penelitian oleh Risdianto (2010) dengan judul Penerapan Self Compacting Concrete (SCC) pada  Beton  Mutu  Normal.  Pengujian  ini  dilakukan  pada  kuat  tekan  28  hari.  Komposisi campuran beton dari penelitian Risdianto (2010) disajikan pada Tabel 5 .
Tabel 5. Komposisi 1 m 3 SCC dari Risdianto (2010)
Uraian Campuran 1 2 3 4 Semen [kg] 357 357 357 357 Pasir [kg] 1.108  1.108  1.108  1.108 Batu Pecah [kg]  739 739 739 739 Air [kg] 202 202 202 202 SP [%] 0,5 1 1,5 2
2. Penelitian  berikutnya  oleh  Hermansah  (2019)  dengan  judul  Studi  Mengenai  Pengaruh Ukuran  Maksimum  Agregat  Kasar  pada  Campuran  Beton  Memadat  Mandiri  (SCC). Pengujian dilakukan pada kuat tekan 7 dan 28 hari. Kuat tekan target 27 MPa dan 47 MPa pada penelitian Hermansah (2019). Komposisi campuran beton dari Hermansyah (2019) ditampilkan pada Tabel 6 hingga Tabel 9 .
Tabel 6. Komposisi 1 m 3 SCC dari Hermansah (2019) dengan Modulus Kehalusan Seragam dan Kuat Tekan Target 27 MPa
Uraian Campuran 1 2 3 Semen [kg] 350 350 350 Pasir [kg] 931,38  952,75  990,38 Batu Pecah [kg]  573,37  552,38  467,76 Air [kg] 190 190 190 SP [%] 1,5 1,5 1,5
Tabel 7. Komposisi 1 m 3 SCC dari Hermansah (2019) dengan Modulus Kehalusan Bervariasi dan Kuat Tekan Target 27 MPa
Uraian Campuran 1 2 3 Semen [kg] 350 350 350 Pasir [kg] 918,5 918,5 918,5 Batu Pecah [kg]  753,41  753,42  753,41 Air [kg] 190 190 190 SP [%] 1,5 1,5 1,5
Gambar 3. Diagram alir penelitian
Mulai
Mengkaji  literatur mengenai  campuran pada beton Memadat mandiri ( Self Compacting Concrete)
Topik penelitian “Aplikasi Modified SNI Method Pada Campuran Beton Memadat Mandiri ( Self Compacting Concrete)”
1.  Penelitian tidak dilakukan secara langsung, namun menggunakan data sekunder.
2.  Data sekunder yang dibutuhkan berupa data komposisi campuran beton Modified SNI Method.
Kesimpulan Selesai Analisis data sekunder dan pembahsan

## Aplikasi Modified Method SNI 03-2834-2000 pada Campuran Self Compacting Concrete
Tabel 8. Komposisi 1 m 3 SCC dari Hermansah (2019) dengan Modulus Kehalusan Seragam dan Kuat Tekan Target 47 MPa Uraian Campuran 1 2 3 Semen [kg] 525 525 525 Pasir [kg] 1.033,73  1.093,65  1.140,74 Batu Pecah [kg] 495 435,08 388 Air [kg] 190 190 190 SP [%] 1,5 1,5 1,5
Tabel 9. Komposisi 1 m 3 SCC Dari Hermansah (2019) dengan Modulus Kehalusan Bervariasi dan Kuat Tekan Prediksi Target 47 MPa
Uraian Campuran 1 2 3 Semen [kg] 525 525 525 Pasir [kg] 926,02  926,02  926,02 Batu Pecah [kg]  602,73  602,74  602,73 Air [kg] 190 190 190 SP [%] 1,5 1,5 1,5
3. Penelitian  berikutnya  oleh  Marina  (2019)  dengan  judul  Kinerja High  Strength  Self Compacting Concrete dengan Penambahan Admixture “Beton Mix” terhadap Kuat Tarik Belah. Pengujian ini dilakukan pada kuat tekan 7 dan 28 hari. Komposisi campuran beton dari Marina (2019) ditunjukan pada Tabel 10 .
Tabel 10. Komposisi 1 m 3 SCC dari Marina (2019) Uraian Campuran 1 2 3 Semen [kg] 780 780 780 Pasir [kg] 760 760 760 Batu Pecah [kg]  528 528 528 Air [kg] 195  165,75  195 SP [%] 11,7  12,48  13,65

## 3.3 Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan cara seperti berikut:
1. Menghitung volume pasir dan volume agregat kasar pada tiap campuran.
2. Menghitung faktor air - semen ( 𝑤/𝑐 ) tiap campuran.
3. Membandingkan slump  flow  tiap  campuran  dan  membandingkan  dengan  persyaratan menurut slump flow SCC.
4. Menghitung kuat tekan prediksi pada umur beton 28 hari menggunakan Modified Method SNI 03-2834-2000 .
5. Membandingkan kuat tekan prediksi dengan kuat tekan hasil uji.
6. Menyimpulkan hasil analisis.

## 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Hasil Penelitian
Berikut ini merupakan hasil anaisis dan pengujian dari tiap-tiap penelitian ditunjukkan pada Tabel 11 hingga Tabel 15 .
Tabel 11. Komposisi 1 m 3 SCC Hasil Pengujian dari Penelitian Risdianto (2010)
Uraian Satuan Campuran 1 2 3 4 Semen [kg] 357,00 357,00 357,00 357,00 Volume Pasir [m 3 ] 0,44 0,44 0,44 0,44 Volume Batu Pecah [m 3 ] 0,28 0,28 0,28 0,28 Volume Gabungan [m 3 ] 0,72 0,72 0,72 0,72 Persentase Pasir [%] 61,47 61,47 61,47 61,47 Persentase Batu pecah [%] 38,53 38,53 38,53 38,53 Air [kg] 202 202 202 202 SP [%] 0,50 1,00 1,50 2,00 T500 Slump Flow [s] 3,40 1,40 1,20 1,04 T500 Slump Flow pada EFNARC [s] (2 – 5) (2 – 5) (2 – 5) (2 – 5) V-Funnel time [s] 2,80 2,75 2,68 2,30 L-Box (FL40) [s] 3,00 2,60 1,26 1,00 L-Box (FLujung) [s] 3,80 3,20 2,00 1,20 Kuat Tekan 28 hari Hasil Uji [MPa] 29,00 35,68 31,11 28,83 𝑤/𝑐 0,57 0,57 0,57 0,57 Kuat Tekan Prediksi 28 hari MPa Modified Method SNI 03-2834-2000 [MPa] 32,59 32,59 32,59 32,59 Presentase Pencapaian Kuat Tekan Hasil Uji dan Kuat Tekan Prediksi Menurut Modified Method SNI 03-2834-2000 [%] 89 91,33 95,47 88,46
Tabel 12. Komposisi 1 m 3 SCC Hasil Pengujian dari Penelitian Hermansah (2019) dengan Modulus Kehalusan Seragam dan Kuat Tekan Target 27 MPa
Uraian Satuan Campuran 1 2 3 Semen [kg] 350 350 350 Volume Pasir [m 3 ] 0,37 0,37 0,39 Volume Batu Pecah [m 3 ] 0,22 0,21 0,18 Volume Gabungan [m 3 ] 0,59 0,59 0,57 Persentase Pasir [%] 62,43 63,83 68,42 Persentase Batu pecah [%] 37,57 36,17 31,58 Air [kg] 190 190 190 SP [%] 1,5 1,5 1,5 Slump Flow [mm] 620 630 610 Slump Flow  pada Bina Marga [mm] (550 – 800)  (550 – 800)  (550 – 800) L- Box Ratio 0,08 0,05 0,11 L- Box pada EFNARC [cm] (0,8 – 1,0) (0,8 – 1,0) (0,8 – 1,0) V-funnel [s] 12 13 14 Kuat Tekan 28 hari Hasil Uji [MPa] 29,4 29,4 28,9 T500, [s] 5 5 4 w/c 0,54 0,54 0,54 Kuat  Tekan  Prediksi  28  hari  pada Modified  Method SNI 03-2834-2000 [MPa] 29,05 28,62 29,75 Presentase Pencapaian Kuat Tekan Hasil Uji dan Kuat Tekan  Prediksi  Menurut Modified  Method  SNI  03- 2834-2000 [%] 98,81 97,33 97,15

## Aplikasi Modified Method SNI 03-2834-2000 pada Campuran Self Compacting Concrete
Tabel 13. Komposisi 1 m 3 SCC Hasil Pengujian dari Penelitian Hermansah (2019) dengan Modulus Kehalusan Bervareasi dan Kuat Tekan Target 27 MPa
Uraian Satuan Campuran 1 2 3 Semen [kg] 350 350 350 Volume Pasir [m 3 ] 0,36 0,36 0,36 Volume Batu Pecah [m 3 ] 0,29 0,29 0,29 Volume Gabungan [m 3 ] 0,65 0,65 0,65 Persentase Pasir [%] 55,50 55,50 55,50 Persentase Batu pecah [%] 44,50 44,50 44,50 Air [kg] 190 190 190 SP [%] 1,5 1,5 1,5 Slump Flow [mm] 630 640 640 Slump Flow pada Bina Marga [mm] (550 – 800)  (550 – 800) (550 – 800) L- Box ( H1/H2) 0,45 0,42 0,43 L- Box pada EFNARC [cm] (0,8 – 1,0) (0,8 – 1,0) (0,8 – 1,0) V-funnel [s] 10 11 11 Kuat Tekan 28 hari [MpP] 28,9 28,7 27,8 T500, [s] 5 4 4 𝑤/𝑐 0,54 0,54 0,54 Kuat Tekan Prediksi 28 hari pada Modified Method SNI 03-2834-2000 [MPa] 27,59 27,59 27,59 Presentase Pencapaian Kuat Tekan Hasil Uji dan Kuat Tekan Prediksi Menurut Modified Method SNI 03-2834- 2000 [%] 95,46 96,12 99,24
Tabel 14. Komposisi 1 m 3 SCC Hasil Pengujian dari Penelitian Hermansah (2019) dengan Modulus Kehalusan Bervariasi dan Kuat Tekan Target 47 MPa
Uraian Satuan Campuran 1 2 3 Semen [kg] 525 525 525 Volume Pasir [m 3 ] 0,36 0,36 0,36 Volume Batu Pecah [m 3 ] 0,23 0,23 0,23 Volume Gabungan [m 3 ] 0,60 0,60 0,60 Persentase Pasir [%] 61,12 61,12 61,12 Persentase Batu pecah [%] 38,88 38,88 38,88 Air [kg] 190 190 190 SP [%] 1,5 1,5 1,5 Slump Flow [mm] 640 630 630 Slump Flow  Pada Bina marga [mm] (550 – 800) (550 – 800) (550 – 800) L- Box ( H1/H2) 0,38 0,36 0,36 L- Box pada EFNARC [cm] (0,8 – 1,0) (0,8 – 1,0) (0,8 – 1,0) V-funnel [s] 13 15 17 Kuat Tekan 28 hari Hasil Uji [MPa] 48,70 48,50 48,10 T500 [s] 6 5 5 𝑤/𝑐 0,36 0,36 0,36 Kuat  Tekan  Prediksi  28  hari  pada Modified  Method SNI 03-2834-2000 [MPa] 48,14 48,14 48,14 Presentase Pencapaian Kuat Tekan Hasil Uji dan Kuat Tekan  Prediksi  Menurut Modified  Method  SNI  03- 2834-2000 [%] 98,85 99,26 99,92
Tabel 15. Komposisi 1 m 3 SCC Hasil Pengujian dari Penelitian Marina (2019)
Uraian Satuan Campuran 1 2 3 Semen [kg] 780 780 780 Volume Pasir [m 3 ] 0,30 0,30 0,30 Volume Batu Pecah [m 3 ] 0,20 0,20 0,20 Volume Gabungan [m 3 ] 0,50 0,50 0,50 Persentase Pasir [%] 59,56 59,56 59,56 Persentase Batu Pecah [%] 40,44 40,44 40,44 Air [kg] 195,00 165,75 195,00 SP [%] 1,50 1,60 1,70 Slump Flow [mm] 630 760 790 Slump Flow pada Bina marga [mm] (550 – 800) (550 – 800) (550 – 800) L- Box [cm] 0,78 0.89 0,92 L- Box pada EFNARC [cm] (0,8 – 1,0) (0,8 – 1,0) (0,8 – 1,0) V-funnel [s] 8,00 12,00 5,00 Kuat Tekan 28 hari [MPa] 47,18 54,68 49,21 𝑤/𝑐 0,25 0,21 0,25 Kuat  Tekan  Prediksi  28  hari  pada Modified Method SNI 03-2834-2000 [MPa] 48,29 52,68 48,29 Presentase Pencapaian Kuat Tekan Hasil Uji dan  Kuat  Tekan  Prediksi  Menurut Modified Method SNI 03-2834-2000 [%] 97,71 96,34 98,13

## 4.2 Pembahasan
Berikut merupakan hasil analisis data dari Risdianto (2010), persentase pasir dari pengujian tersebut adalah 61,469% dan persentase agragat kasar adalah 38,351%; maka komposisi dari penelitian Risdianto (2010) memenuhi syarat dari pembuatan beton SCC yang dimana kadar pasir harus lebih banyak dari gregat kasar. Slump flow pada pengujian Risdianto (2010) tidak dicantumkan hasilnya, tapi untuk komposisi campuran beton dalam pengujian ini dapat masuk dalam kategori beton SCC karena batasan V-funnel AT 5 minute dalam EFNARC yaitu 0 – 3 detik. Kuat tekan prediksi untuk 28 hari berdasarkan Modified Method SNI 03-2834-2000 dapat dilihat pada Tabel 11 .
Selanjutnya  penelitian  dari  Hermansah  (2019) dengan  modulus  kehalusan  seragam  dan bervariasi. Komposisi campuran pada Hermansah (2019) memiliki kadar pasir lebih dari 50% dari kadar agregat gabungan. Persentase agregat kasar dan agregat halus dapat diliat pada Tabel 12 sampai Tabel 14 dengan demikian komposisi campuran ini memenuhi persyaratan Modified Method SNI 03-2834-2000. Batas izin slump flow pada EFNARC 2002 yaitu 650 – 800 mm dan batas izin beton SCC pada SKh-1.7.23 yaitu 550 – 850 mm, maka komposisi beton dari penelitian Hermansah (2019) dapat digolongkan SCC. Kuat tekan prediksi dan kuat tekan aktual yang disajikan pada Tabel 12 hingga Tabel 14 menunjukkan nilai yang berdekatan. Nilai faktor air – semen ( 𝑤/𝑐 ) ditunjukkan pada Tabel 12 hingga Tabel 14 .
Selanjutnya penelitian dari Marina (2019), untuk persentase pasir terhadap agregat gabungan yaitu 59,599 % dan persentase agregat kasar (batu pecah) yaitu 40,441 [%], dengan demikian komposisi campuran ini memenuhi persyaratan Modified Method SNI 03-2834-2000. Batas izin slump flow pada EFNARC 2002 yaitu 650 – 800 mm dan batas izin beton SCC pada SKh-1.7.23 yaitu 550 – 850 mm, komposisi campuran beton SCC marina (2019) terjadi segregasi dapat

## Aplikasi Modified Method SNI 03-2834-2000 pada Campuran Self Compacting Concrete
diliat dari pengujian L-box  pada  campuran 1 dan 3  tidak  memenuhi persyaratan batas izin pada  EFNARC  yaitu  0,8  –  1  cm.  Komposisi  beton  dari  penelitian  Marina  (2019)  dapat digolongkan beton SCC. Kuat tekan prediksi dan kuat tekan aktual yang disajikan pada Tabel 15 menunjukan nilai berdekatan. Nilai faktor air – semen ( 𝑤/𝑐 ) ditunjukkan pada Tabel 15 .
Berdasarkan analisis data yang dilakukan, terdapat hasil uji kuat tekan yang berbeda dengan hasil uji prediksi menggunakan Modified Method SNI 03-2834-2000 dimana hasil uji tersebut berada lebih kecil dari 90% kuat tekan prediksi. Perbedaan ini yaitu terdapat pada Tabel 11 yaitu pada campuran 1 dan campuran 4, dimana persentase pencapaian kuat tekan adalah 89% dan 88,46%. Total seluruh campuran pada penelitian ini adalah sebanyak 16 campuran. Jumlah campuran yang persentase hasil ujinya mencapai di atas 90% adalah sebanyak 14 campuran. Untuk menganalisis toleransi kedekatan hasil uji dengan hasil prediksi maka dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan Abram’s pada kurva kuat tekan beton vs faktor air – semen. Persamaan Abram’s diperlihatkan pada Gambar 4.
Berdasarkan kurva Abram’s yang terdat pada Gambar 4 dapat disimpulkan bahwa kuat tekan terkecil  berada  pada  persentase  90%.  Penyebab  terjadinya  pencapaian  hasil  uji  89%  dan 88,46%  tidak  dapat  diketahui  karena  penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder.  Namun demikian  pencapainnya  masih  berdekatan  dengan  pencapaian  90%  sehingga  hasil  analisis data sekunder yang dilakukan menunjukan hasil–hasil secara keseluruhan dapat membuktikan bahwa Modified Method SNI 03-3824-2000 dapat diaplikasikan menjadi salah satu acuan untuk merancang beton SCC.

## Gambar 4. Persamaan Abram’s pada kurva kuat tekan beton vs faktor air – semen
(Sumber: Li Siqi, 2020)

## 5. KESIMPULAN
Dari hasil analisis data sekunder pada penelitian ini maka dapat disimpulkan:
1. Modified Method SNI 03-2834-2000 dapat diaplikasikan dan dijadikan menjadi salah satu acuan dalam merancang campuran SCC.
2. SCC  dirancang  dengan  bahan  tambahan  seperti superplasticizer  yang  mengakibatkan flow.  Secara  teoritis  peggunaan  air  yang  banyak  akan  mengakibatkan  segregasi  dan bleeding pada SCC. Oleh karena itu, dosis SP diberikan berdasarkan penggunaan air yang
sedikit.  Jika  dikaitkan  dengan  nilai Slump  maka  jumlah  air  ini  berada  pada  rentang maksimum nilai slump 30 – 60 mm.

## 6. SARAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut:
1. Dalam  pengaplikasian Modified  Method  SNI  03-2834-2000  tehadap  perancangan  SCC dalam  penelitian  ini  perlu  adanya  pengujian  kembali  di  laboratorium  secara  langsung, sehingga data hasil penelitian dapat divalidasi oleh hasil pengujian secara langsung.
2. Dalam pengujian SCC jumlah adukan yang dibuat harus mencakup tiga pengujian, yaitu pengujian V-funne, L-Box, dan slump flow sehingga tiap adukan tidak mengalami jeda waktu yang mengakibatkan pengentalan.

## DAFTAR RUJUKAN
Direktorat  Jendral  Bina  Marga.  (2017). Spesifikasi  Khusus  -  Interim  SKh-1.7.23  tentang Beton  Memadat  Mandiri  (Self  Compacting  Concrete).  Jakarta:  Kementrian  Pekerjaan Umum.
EFNARC. (2002). Specification and Guidelines For Self-Compacting Concrete . UK: Achieving the Highest Standards.
Firza,  M.  (2017). Studi  Mengenai  Perancangan  Campuran  Beton  Cara  SNI  Memadat Mandiri ( Self Compacting concrete ). Bandung: Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan.
Hermansah, F. Y. (2019). Studi Mengenai Pengaruh Ukuran Maksimum Agregat Kasar Pada Campuran Beton Memadat Mandiri (SCC). Bandung: Fakultas Tekniksipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional.
Marina, A. (2019). Kinerja High Strength Self Compacting Concrete Dengan Bahan Tambahan Admixture "Beton Mix" Terhadap Kuat Tarik Belah. Manado: Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Sam Ratulangi.
Okamura, H. dan Ouchi, M. (2003). Self Compacting Concrete (SCC). japan: Japan  Concrete Institute.
Risdianto, Y. (2010). Penerapan Self Compacting Concrete (SCC) Pada Beton Mutu Normal. Surabaya: Universitas Negri Surabaya.
Saelan,  P.  (2020).  Perancangan  Campuran  Beton  Cara  SNI  Termodifikasi  (Modified  SNI Method). Bandung: Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional. Siqi,  L.  (2020).  Water-Cement-Density  Ratio  Law  for  the  28-Day  Compressive. Hindawi,
8.
Teresia,  Z.  (2013).  Studi  Mengenai  Perancangan  Campuran  Beton  Cara  Dreux  Gorrise. Bandung: Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional.